## BETON BERMUTU DAN RAMAH LINGKUNGAN DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH ABU CANGKANG SAWIT
Oleh:
Johan Oberlyn Simanjuntak 1), Tiurma  Elita Saragih 2)

## Partahi Lumbangaol 3)
Sintong Petrus Panjaitan 4),
Universitas HKBP Nommensen, Medan.
1,2,3,4)
E-mail:
oberlyn.simanjuntak@yahoo.co.id 1) saragih_27@yahoo.com 2) partahi.lumbangaol@uhn.ac.id 3)
sintong.panjaitan@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Concrete  is  the  main  material  for  construction  which  is  widely  used  throughout the  world.  However,  with  the  increase  in  the  use  of  concrete  from  time  to  time which  causes  the  amount  of  available  resources to decrease and will also disturb the  environmental  balance,  an  alternative  that  can  be  used to overcome this is to get  environmentally  friendly  concrete  which  reduces  the  use  of  cement  utilizing the  results  of  industrial  wastes. One of them is the utilization of oil palm shell ash waste.  Palm  shell  ash  is  expected  to  be  used  as  an  additive  to  the  concrete mixture.  In  this  study,  palm  kernel  shell  ash  was  used  as  an  additive  to  cement with  a  mixture  of  0%,  3%,  6%,  9%  by  weight  of  cement.  The  number  of  test objects is 3 cylinders for each variation of the mixture. The type of test carried out is  in  the  form  of  the  compressive  strength  of  the  concrete  and  the  observation  of the  test  object  is  carried  out  at  the age of 7 days, 14 days, 21 days, and 28 days. From  the  research  results,  it  was  found  that  the  increase  in  the  value  of  the compressive strength of concrete on the variation of the addition of palm shell ash waste  as  an  added  material  to  cement  to  create  quality  and  environmentally friendly  concrete.
Keywords: Environmentally  Friendly Concrete, Concrete Compressive Strength, Palm Shell Ash

## ABSTRAK
Beton  merupakan  material  utama  untuk  konstruksi  yang  banyak  digunakan  di seluruh dunia. Namun dengan meningkatnya jumlah penggunaan beton dari waktu ke waktu yang menyebabkan jumlah sumber daya yang tersedia menurun dan juga akan  mengganggu  keseimbangan  lingkungan,  maka  alternatif  yang  dapat digunakan untuk mengatasinya adalah mendapatkan beton ramah lingkungan yang mengurangi  penggunaan  dari  semen  memanfaatkan  hasil  dari  limbah-limbah
industri.  Salah  satunya  adalah  pemanfaatan  limbah  abu  cangkang  kelapa  sawit. abu  Cangkang  kelapa  sawit  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  tambah pada campuran beton. Dalam penelitian ini, abu cangkang  sawit dijadikan sebagai bahan  tambah  pada  semen  dengan  variasi  campuran  0%,  3%,  6%,  9% dari berat semen.  Jumlah  benda  uji  masing  masing  3  buah  silinder  untuk  setiap  variasi campuran.  Jenis  pengujian  yang  dilakukan  berupa  kuat  tekan  beton  dan pengamatan  benda  uji  dilakukan  pada  umur  7  hari,  14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  kenaikan  nilai  kuat  tekan  beton  pada  variasi penambahan limbah  abu cangkang sawit sebagai bahan tambah pada semen untuk menciptkan beton bermutu dan ramah lingkungan.
Kata  Kunci  : Beton  Ramah  Lingkungan,  Kuat  Tekan  Beton,  Abu  Cangkang Sawit

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  konstruksi  dan pembangunan  di  dunia  dari  hari  ke hari  semakin  meningkat.  Semakin hari  semakin  mudah  menemukan gedung pencakar langit, pembanguan konstruksi  dan  gedung  dunia  yang sebagian  besarnya  masih  terbuat dari beton. Dengan meningkatnya pembangunan maka kebutuhan beton juga  akan  semakin  meningkat.  Dan mungkin  akibat  pemakaian  beton yang  terus  meningkat  maka  akan mengganggu keseimbangan lingkungan.  Sehingga  perlu  dicari solusi bagaimana mendapatkan Beton  ramah  lingkungan.  Beton ramah  lingkungan  merupakan  beton yang  menggunakan  sedikit  energi alam dalam produksinya dan menghasilkan  lebih  sedikit  CO 2 (karbondioksida)  dari  pada  beton normal. Bahan utama dalam pembuatan  beton  adalah semen yang terbuat  dari  batu  kapur.  Selama pembuatan  semen,  bahan-bahannya dipanaskan  sampai  sekitar  800 o C hingga  10000 o C.  Selama  proses  ini CO 2 (karbondioksida) akan dilepaskan.  Oleh  karena  itu  beton ramah  lingkungan  menjadi  eksistensi dalam mengurangi emisi CO 2 dengan
mengurangi  penggunaan  semen  yang dapat  mengurangi  emisi  gas  rumah kaca  dan  juga  beton  ramah  ramah lingkungan dapat mengurangi penggunaan  sumber  daya  alam seperti  kapur,  serpih,  tanah  liat  dan pasir  sungai  alami.  Selain  pemakaian beton  salah  satu penyebab kerusakan lingkungan  adalah  limbah.  Sehingga limbah  dapat  dimanfaatkan  sebagai Salah  satu  bahan  tambah yang dapat digunakan  pada  campuran  beton pada beton ramah lingkungan . Di Indonesia terdapat berbagai  macam  jenis  limbah,  salah satu  nya  limbah  yang dihasilkan dari sektor perkebunan seperti perkebunan  kelapa  sawit.  Limbah yang dapat digunakan dari perkebunan  kelapa  sawit  yang memilki  potensi  sebagai  bahan tambah  pada  semen  adalah  abu cangkang kelapa sawit. Abu cangkang  sawit  berasal  dari  proses pembakaran cangkang menjadi abu.
Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  menggunakan  abu  cangkang sawit  sebagai  bahan  tambah  pada campuran  beton  terhadap  kuat  tekan beton  (f’c)  untuk  menghasilkan Beton  Bermutu  dan    Ramah Lingkungan.
Berdasarkan latar belakang  yang  telah  disampaikan,
maka dapat dirumuskan permasalahannya  sebagai berikut: 1. Bagaimana  kuat  tekan  yang terjadi  pada  beton  yang menggunakan  bahan  tambah abu cangkang sawit 2. Bagaimana perbandingan proporsi campuran  beton mengunakan  abu  cangkang sawit berdasarkan mix design

## TINJAUAN PUSTAKA

## Beton
Beton  didapat  dari  pencampuran semen  Portland,  air,  agregat  halus dan  agregat  kasar  (dan  kadang- kadang  bahan  tambah,  yang  sangat bervariasi  mulai  dari  bahan  kimia tambahan,  serat,  sampai  bahan buangan non kimia) pada perbandingan tertentu ( Tjokrodimuljo,  1996 ).
Bahan  penyusun  beton  dapat dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu bahan  aktif  dan  pasif.  Kelompok bahan  aktif  yang  disebut  sebagai pengikat/perekat  adalah  semen  dan air, sedangkan bahan yang pasif yang disebut  sebagai  bahan pengisi adalah pasir  kerikil  (disebut  agregat  halus dan  agregat  kasar)  ( Tjokrodimuljo, 1996 ). Beton memiliki kelebihan dibandingkan  dengan  material  lain, diantaranya : 1. Beton  termasuk  bahan  yang mempunyai  kuat  tekan  yang tinggi,  serta  mempunyai  sifat tahan  terhadap  pengkaratan atau pembusukkan dan terhadap kebakaran. 2. Harga  relatif  murah  karena menggunakan  bahan  dasar dari  lokal,  kecuali  semen Portland. 3. Beton  segar  dapat  dengan mudah  diangkut  maupun dicetak  dalam  bentuk  yang sesuai keinginan 4. Kuat  tekan  yang  tinggi apabila dikombinasikan dengan  baja  tulangan  dapat digunakan  untuk  struktur berat 5. Beton segar dapat disempurnakan pada permukaan  beton  lama  yang retak, maupun diisikan kedalam  cetakan  beton  pada saat perbaikan, dan memungkinkan untuk dituang pada  tempat-tempat  yang posisinya sulit 6. Beton segar dapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk dituang pada  tempat  tempat  yang posisinya sulit 7. Beton termasuk tahan aus dan kebakaran,  sehingga  biaya perawatannya relatif rendah Beton  juga  memiliki  beberapa kekurangan yaitu :
1. Beton  mempunyai  kuat  tarik yang rendah, sehingga mudah retak.
2. Beton  segar  mengalami  susut pada  saat  pengeringan,  dan beton  segar mengembang jika basah 3. Beton  keras  mengeras  dan menyusut apabila terjadi perubahan suhu. 4. Beton  sulit  kedap  air  secara sempurna,  sehingga  selalu dapat  dimasukkin  air,  dan air yang  membawa  kandungan garam dapat merusak tulangan beton 5. Beton  bersifat  getas sehingga harus  dihitung  dan  didetail
secara  seksama  agar  setelah dikombinasikan  dengan  baja tulangan  menjadi  bersifat daktail.
Material  Penyusun Komponen pembentuk beton adalah  semen  Portland,  air,  agregat halus,  agregat  kasar,  dan  bahan tambah lain nya

## Semen Portland
Semen  Portland  adalah  semen hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara menghaluskan  klinker  yang  terutama terdiri  dari  silikat-silikat  kalsium yang  bersifat  hidrolis  dengan  gips
sebagai  bahan  tambahan  (PUBI- 1982,  dalam  Tjokrodimuljo,  1996).
Fungsi  semen  adalah  untuk  merekat butir-butir  agragat  agar  terjadi  suatu massa  yang    kompak  dan  padat. Selain  itu  semen  juga  berfungsi mengisi  rongga-rongga  antar  butir agregat.  Material-material  utama dari semen  Portland  adalah  batu  kapur yang mengandung komponen- komponen  yang  SiO 2 (silica),  Al 2 O 3
(alumina),  Fe 2 O 3 (oksida besi), MgO (Magnesium),  SO 3 (sulfur)  serta Na+K 2 O  (soda/potash).  Komposisi dari  bahan  utama  pembuatan  semen dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Komposisi  Bahan Utama Semen Komposisi Persentase (%) Kapur ( CaO ) Silika ( SiO 2 )
Alumina (Al 2 O 3 ) Besi ( Fe 2 O 3 ) Magnesia (MgO)
Sulfur ( SO 3 )
Potash ( Na 2 O + K 2 O ) 60 – 65
17 - 25 3 – 8
0,5 – 6
0,5 – 4
1 – 2 0,5 – 1
(Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo (1996))

## Air
Air  merupakan  bahan  dasar penyusun  beton  yang  paling  penting dan  paling  murah.  Air  berfungsi sebagai  bahan  pengikat  (bahan penghidrasi  semen)  dan  bahan pelumas  antara  butir-butir  agregat agar mempermudah proses pencampuran  agregat  dan  semen serta  mempermudah  pelaksanaan pengecoran beton ( workability ). Penggunaan  air  yang  terlalu  banyak dapat  mengakibatkan  berkurangnya kekuatan beton. Selain sebagai bahan campuran  beton,  air  digunakan  pula untuk  merawat  beton  dengan  cara pembasahan setelah beton dicor.
Menurut  Tjokrodimuljo  (1996), dalam  pemakaian  air  untuk  beton sebaiknya  air  memenuhi  syarat sebagai berikut : a. kandungan  lumpur  (benda melayang lainnya) maksimum  2 gram/liter. b. Kandungan garam-garam yang  merusak  beton  (asam, Zat  organik,  dll)  maksimum 15 gram/liter
c. Kandungan klorida (Cl)
maksimum  0,5 gram/liter  .
d. Kandungan  senyawa  sulfat maksimum  1 gram/liter
Agregat Agregat  adalah  butiran  mineral
Johan Oberlyn  Simanjuntak, Tiurma Elita Saragih, Partahi Lumbangaol, Sintong Petrus Panjaitan
alami  yang  berfungsi  sebagai  bahan pengisi  dalam  campuran  beton. Agregat  menempati  70-75%  dari total  volume  beton,  maka  kualitas agregat  akan  sangat  mempengaruhi kualitas  beton,  tetapi  sifat  sifat  ini lebih  bergantung  pada  faktor-faktor, seperti  bentuk,  dan  ukuran  butiran pada  jenis  batuannya.  Berdasarkan butiran,  agregat  dapat  dibedakan menjadi  2  jenis,  yaitu  agregat  halus dan agregat kasar.
Bahan Tambah (Admixture) Bahan  tambah  ( Admixture )  ialah bahan  selain  unsur  pokokbeton  (air, semen,  dan  agregat  halus)  yang ditambahkan  kedalam  campuran saat atau selama pencampuran berlangsung. Pengunaan bahan tambah  biasanya  didasarkan  pada alasan  yang  tepat,  diantaranya perbaikan  kelecakan  dan  dapat mengurangi penggunaan semen ( Tjokrodimuljo,1996 ). Tujuan
penambahan  admixture  ini  adalah untuk  mengubah  satu  atau  sifat-sifat beton  sewaktu  masih  dalam keadaan segar atau setelah mengeras.

## Abu cangkang sawit
Abu cangkang sawit memiliki potensi  sebagai  bahan pozzolan pada semen.  Abu  cangkang  kelapa  sawit yang dihasilkan dari sisa pembakaran mempunyai  kandungan  silica  yang sangat tinggi (PT Semen Padang,1990) . Pembakaran cangkang  menjadi  abu  membantu menghilangkan  kandungan  kimia organic  dan  meninggalkan  silica yang  cukup  banyak (Dedi,2004) . Komposisi  kimia  abu  cangkang kelapa  sawit  lolos  saringan  no  100 dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Komposisi  Senyawa Kimia Penyusun Semen Komposisi Persentase  (%) Chemical analisis SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Na 2 O K 2 O H 2 O 58,02 8,70 2,60 12,65 4,23 0,41 0,72 1,97 Specific grafity 2,01 Sisa ayakan 47 Hilang pijar 8,59 (Sumber : PT. semen padang, 1990 dalam rinaldo, 2003)
Menurut  Graile  dalam  Sentosa (2005)  abu  cangkang  kelapa  sawit secara  visual  memiliki  karakteristik sebagai berikut.
1.  bentuk partikelnya tidak beraturan  ada  butiran  bulat panjang, bulat, dan bersegi 2.  kehalusan abu cangkang kelapa sawit berkisar 0 - 2,3 mm 3.  warna abu abu kehitaman
B.  Kandungan  Senyawa  kimia semen  yang  terdapat  pada  Abu Cangkang Sawit
Kandungan  senyawa  kimia semen  yang  terdapat  pada  abu cangkang  sawit  dapat  dilihat  dari tabel 3 berikut :
Tabel 3. Tabel  Senyawa Kimia Semen Yang Terdapat  Pada Abu Cangkang Sawit Kandungan Kimia Semen Abu cangkang sawit Sifat Unsur Kimia Kapur (CaO) ✓ ✓ Berungsi dalam proses Perekatan/Pengikatan Silika (SiO 2 ) ✓ ✓ Berfungsi sebagai bahan Pengisi (filler) Alumina (Al 2 O 3 ) ✓ ✓ Berfungsi Mempercepat proses pengerasan Besi (Fe 2 O 3 ) ✓ ✓ Berfungsi  sebagai bahan penyempurna pada reaksi pembakaran pembentukan semen Magnesia ( MgO ) ✓ ✓ Berfungsi sebagai bahan pengisi (filler) Sulfur ( SO 3 ) ✓
Potash ( Na 2 O + K 2 O ) ✓
(Sumber: Hasil Penelitian)
Proses  Pembuatan  Abu  Cangkang Sawit
Proses  pembuatan  abu  cangkang sawit  dilakukan  melalui  beberapa tahap  dalam  pembuatannya,  adapun tahapan  pembuatan  abu  cangkang sawit adalah :
1) pengambilan/pengumpulan cangkang  sawit  di  pabrik kelapa  sawit  yang  berada didaerah  kisaran  Sumatra utara 2) penjemuran  cangkang  sawit sebelum cangkang dibakar Gambar 1 Penjemuran cangkang sawit) 3) Pembakaran  cangkang  sawit dilakukan  di  atas  seng  dan juga  dilakukan  didalam  baja silinder
Gambar 2 . Pembakaran cangkang sawit)
4) pembakaran  kelapa  sawit dilakukan dengan cara menyiram  cangkang  sawit dengan  bahan  bakar  bensin agar  cangkang  sawit  dapat terbakar 5) setelah  selesai  pembakaran cangkang  sawit  yang  sudah dibakar  kemudian  dihaluskan dengan cara ditumbuk didalam  wadah  baja  silinder hal  ini  dilakukan  karena setelah  dibakar  cangkang sawit  berubah  menjadi  arang dan  harus  dihaluskan  agar dapat menjadi abu.
Gambar 3 Proses Penghalusan abu cangkang sawit 6) setelah  ditumbuk  cangkang sawit  berubah  menjadi  abu kemudian abu cangkang sawit di saringan menggunakan  saringan  no 100 dan 200 7) setelah itu dilakukan pengujian kehalusan abu cangkang sawit 8) setelah  dilakukan  pengujian abu  yang  digunakan  sebgai bahan tambah pada campuran beton    adalah  abu  cangkang sawit  yang  lolos  saringan  no 100 Gambar 4 Abu Cangkang Sawit

## METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian yang dipakai  pada  penelitian  ini  adalah metode  eksperimental  laboratrium, yaitu  mengadakan  suatu  percobaan untuk mendapatkan data-data sebagai hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan  di  dalam  Laboratrium bahan  Program  Studi  Teknik  Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  HKBP Nommensen Medan. Pengujian  terhadap  Beton yang  menggunakan  bahan  tambah Limbah  Abu  Cangkang  Sawit dilakukan  dengan  cara  mengamati perubahan  nilai  kuat  tekan  beton pada benda uji berbentuk Silinder.
Pengujian  dilakukan  pada saat beton berumur 7 hari, 14 hari 21 hari dan 28 hari. Data yang diperoleh berupa perbandingan kehalusan antara  semen  dan  abu  cangkang sawit,  perbandingan  nilai  slump  dan nilai  kuat  tekan  beton  yang menggunkan  limbah  abu  cangkang sawit.  Dari  data  tersebut  dilakukan analisis  untuk  mengetahui  pengaruh yang  ditimbulkan  oleh  limbah  abu cangkang  sawit  terhadap  nilai  kuat tekan  beton.  Selanjutnya  dibuat grafik  perbandingan  antara  variasi penambahan  limbah  abu  cangkang sawit terhadap nilai kuat tekan beton yang  diperoleh  sehingga  dapat diketahui  seberapa  besar  konstribusi penggunaan variasi persentase penambahan  abu  cangkang  sawit terhadap nilai  kuat tekan beton.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## 4.1  Kandungan  Senyawa  Kimia
Semen  Yang  Terdapat  Pada  Abu Cangkang Sawit
Kandungan  senyawa  kimia semen  yang  terdapat  pada  abu cangkang  sawit  dapat  dilihat  dari tabel 4.1 berikut
Tabel 4. Tabel  Senyawa Kimia
Semen Pada Abu Cangkang Sawit Kandun gan Kimia Se me n Po rtl an d Abu cang kan g sawi t Sifat Unsur Kimia Kapur (CaO ) ✓ ✓ Berungsi dalam  proses Perekatan/Pen gikatan Silika (SiO2) ✓ ✓ Berfungsi sebagai  bahan Pengisi (filler) Alumina (Al2O3 ) ✓ ✓ Berfungsi Mempercepat proses pengerasan Besi (Fe2O3) ✓ ✓ Berfungsi sebagai  bahan penyempurna pada reaksi pembakaran pembentukan semen Magnesi a (MgO) ✓ ✓ Berfungsi sebagai  bahan pengisi (filler) Sulfur (SO3 ) ✓ Potash (Na2O+ K2O) ✓
(Sumber : Hasil Penelitian)
Dari  tabel  di  atas  sebagian  besar senyawa  kimia  yang  terdapat  pada semen  portland  juga  teradapat  d idalam abu cangkang sawit, sehingga abu cangkang sawit dapat digunakan sebagai bahan tambah pada campuran  beton untuk meningkatkan mutu Beton 4.2  Hasil  pengujian  kehalusan semen  Portland dan abu cangkang sawit A. Kehalusan Semen Portland
Tabel 5 . Data Pengujian Kehalusan
Semen Portland Nomo r Saring an Tertahan (gram) Kehalu san Indivi du Komul atif % No. 100 0,00 0,00 0,00 No. 200 4,30 4,30 8,60 Pan 45,7 50,00 100,00 Jumlah  50,00 (Sumber : Hasil Penelitian) Dari  hasil  percobaan  di  atas didapat data-data yang telah memenuhi  syarat yang sesuai dengan standart  ketetapan  kehalusan  semen portland.  Benda uji memenuhi syarat kehalusan 0% tertahan diatas saringan  No.  100  dan  pada  saringan no.  200  menunjukkan  kehalusan sebesar  8,60  %  (maksimal  22% yang tertahan diatas saringan no. 200)
B.  Kehalusan  Abu  Cangkang
Sawit Tabel 6 . Data Pengujian Kehalusan Abu Cangkang Sawit
Nomo r Saring an Tertahan (gram) Kehalu san Indivi du Komul atif % No. 100 0,00 0,00 0,00 No. 200 24,5 24,5 49,00 Pan 25,5 50,00 100.00 Jumlah  50,00 (Sumber : Hasil Penelitian)
Dari  hasil  percobaan  di  atas didapat  butiran  abu  cangkang  sawit lebih  kasar  dibandingkan  semen yang  telah  di uji maka abu cangkang sawit  yang  ditambahkan  pada campuran beton adalah abu cangkang  sawit  yang  lolos  saringan No. 100 dan tertahan di saringan No.
200 dan  abu cangkang sawit bersifat sebagai  pengisi  rongga  pada  agregat halus (pasir ) pada campuran Beton
4.3 Hasil  Pengujian Slump Pengukuran slump test dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat kekentalan adukan beton, yang dapat menggambarkan kemudahan pengerjaan  (workability)  beton  tanpa menyebabkan  terjadinya  sergregasi pada  beton.Adapaun  hasil  dari pengujian  slump  dapat  dilihat  pada
tabel 7 berikut.
Tabel
7 Hasil Pengujian Slump No.  Persentase abu cangkang sawit (%) Nilai slump beton (cm) 1 0% 5 2 3% 4 3 6% 3,5 4 9% 2,5 (Sumber : Hasil Penelitan) Dari  tabel  dapat  dilihat  bahwa semakin besar persentase penambahan  abu  cangkang  sawit pada  campuran  beton  maka  semakin kecil  penurunan  nilai  slump  yang terjadi  sehingga  semakin  besar persentase penamabahan abu cangkang sawit maka dapat mengurangi  proporsi  kandungan  air yang  terdapat  pada  campuran  pada beton  sehingga  menghasilkan  beton yang  keropos  dan  kuat  tekan  yang rendah  dan  penurunan  nilai  slump yang semakin kecil dapat mempersulit proses pengadukan beton (workability)

## 4.4 Hasil  Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton dilakukan  pada  umur  7  hari, 14 hari, 21  hari,  dan  28  hari  dengan persentase penambahan abu cangkang  sawit  0%,    3%,  6%,  dan 9%,  benda  uji  berbentuk  silinder dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan tinggi 30 cm Kode Sampel Berat P A Kuat tekan beton Umur beton ( hari) Kg K N 𝐦𝐦 𝟐 7 14 21 28 BU I 12,6 29 5 17662 .5 30.9 6 BU II 12,3 24 17662 25.1
0 .5 9 BU III 12,4 34 0 17662 .5 35.6 8 BU IV 12,6 43 0 17662 .5 33.3 3 BU V 12,2 41 0 17662 .5 31.7 8 BU VI 12,6 40 0 17662 .5 31.0 1 BU VII  12,8 42 0 17662 .5 30. 16 BU VIII 12,4 41 0 17662 .5 29. 44 BU IX 12,8 40 0 17662 .5 28. 72 BU X 12,4 45
5 17662 .5 31. 04 BU XI 12,4 42
5 17662 .5 28. 99 BU XII  12,2 42 0 17662 .5 28. 65 A. Hasil Kuat Tekan Beton dengan besar penambahan abu cangkang sawit 0 %
Dari hasil  perhitungan kuat tekan pada beton 0%  atau beton normal didapat kuat tekan rata-rata beton sebesar 26.12 Mpa> kuat tekan rencana sebesar 25 MPa
f’ci (MPa) f’cr (MPa) SD (MPa) f ‘c (MPa)
30.96 30.41 2.62 26.12
25.19 35.68 33.33
31.78 31.01
30.16 29.44 28.72
31.04
28.99 28.65
(Sumber:  Hasil Penelitian)
B.  Hasil  Kuat  Tekan  Beton  dengan besar  penambahan  abu  cangkang sawit 3 % Ko de Sa mp el B er at P A Kuat tekan beton Umur beton ( hari) K g K N 𝐦𝐦 𝟐 7  14  21  28 AC S I 12 ,6 3 1 0 17 66 2.5 32 .5 3
AC S 12 ,3 3 2 17 66 33 .5
II 0  2.5  8 AC S III 12 ,4 3 2 0 17 66
2.5 33 .5
8
AC S
IV 12 ,5 3 8 0 17 66 2.5 29 .4 6 AC S V 12 ,6 3 6 0 17 66 2.5 27 .9 1 AC S VI 12 ,2 3 4 0 17 66 2.5 26 .3 6 AC S VII 12 ,2 4 0 0 17 66 2.5 28 .7 2 AC S VII I 12 ,8 4 1 0 17 66 2.5 29 .4 4 AC S IX 12 ,8 4 0 0 17 66 2.5 28 .7 2 AC S X 12 ,4 4 9 0 17 66 2.5 33 .4 2 AC S XI 12 ,4 4 7 0 17 66 2.5 32 .0 6 AC S XII 12 ,2 4 8 0 17 66 2.5 32 .7 4 f’ci (MPa) f’cr (MPa) SD (MPa) f ‘c (MPa)
32.53 30.71 2.54 26.54 33.58 33.58
29.46 27.91 26.36 28.72 29.44 28.72 33.42 32.06 32.74
(Sumber : Hasil Penelitan)
Dari  hasil  perhitungan  kuat  tekan pada  beton  dengan  penambahan  abu cangkang  sawit  sebesar    3%  didapat kuat  tekan  rata-rata  sebesar  26.54 MPa
C.  Hasil  Kuat  Tekan  Beton  dengan besar  penambahan  abu  cangkang sawit 6 %
Kode Sampel Berat P A Kuat tekan beton Umur beton ( hari) Kg KN 𝐦𝐦 𝟐 7 14 21 28 ACS I 13,1  335  17662.5  35.16 ACS II 12,8  340  17662.5  35.68 ACS III 13,1  335 17662.5 35.16 ACS IV 12,6  360 17662.5 27.91 ACS V 12,4  380  17662.5 29.46 ACS 11,8  370  17662.5 28.68
VI ACS VII 12,8  440 17662.5 31.59 ACS VIII 12,3  455 17662.5 32.67 ACS IX 12 430 17662.5 30.88 ACS X 12,4  500  17662.5 34.11 ACS XI 12,2  480 17662.5 32.74 ACS XII 12,6  460 17662.5 31.38 f’ci (MPa) f’cr (MPa) SD (MPa)
f ‘c (MPa) 35.16 32.12 2.61 27.84 35.68 35.16 27.91 29.46 28.68
31.59 32.67 30.88
34.11
32.74 31.38 (Sumber : Hasil Penelitan)
Dari  hasil  perhitungan  kuat  tekan pada  beton  dengan  penambahan  abu cangkang  sawit  sebesar    6%  didapat kuat  tekan  rata-rata    sebesar  27,84 Mpa D.  Hasil  Kuat  Tekan  Beton  dengan besar  penambahan  abu  cangkang sawit 9 % Ko B P A Kuat tekan
de Sa mp el er at beton Umur beton (hari) K g K N 𝐦𝐦 𝟐 7  14  21  28 AC S I 11 ,6 2 1 0 17 66 2.5 22 .0 4 AC S II 11 ,8 2 2 0 17 66 2.5 23 .0 9 AC S III 11 ,8 2 3 0 17 66 2.5 24 .1 4 AC S IV 12  2 7 0 17 66 2.5 20 .9 3 AC S V 12 ,2 2 8 5 17 66 2.5 22 .0 9 AC S VI 11 ,8 2 9 0 17 66 2.5 22 .4 8 AC S VII 12  3 7 0 17 66 2.5 26 .5 7 AC S 11 ,8 3 5 17 66 25 .1
VII I 0  2.5 3 AC S IX 12  3 6 0 17 66 2.5 25 .8 5 AC S X 12 ,4 4 2 0 17 66 2.5 28 .6 5 AC S XI 12  4 2 0 17 66 2.5 28 .6 5 AC S XII 12 ,4 4 0 0 17 66 2.5 27 .2
9 f’ci (MPa) f’cr (MPa) SD (MPa) f ‘c (MPa)
22.04 24.74 2.68 20.35 23.09 24.14 20.93 22.09 22.48 26.57
25.13 25.85 28.65 28.65 27.29 (Sumber : Hasil Penelitan)
Dari  hasil  perhitungan  kuat  tekan pada  beton  dengan  penambahan  abu cangkang  sawit  sebesar    9%  didapat kuat  tekan  rata-rata    sebesar  20.35 Mpa
Tabel 8 Hasil Akhir N o. Penamb ahan Slu mp Berat (gram Ku at
Abu (%) (cm ) ) tek an f’c (M pa) 1 0 5 15893 6,4 26,1 2 2 3 4 15976 1,34 26,5 4 3 6 3,5 16058 6,28 27,8 4 4 9 2,5 16141 1,22 20.3 5 (Sumber : Hasil Penelitian) Gambar 5 Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton (Sumber : Hasil
Penelitian)
Perhitungan  kuat  tekan  beton  yang didapat  pada  tabel  akhir  diperoleh hasil  kuat  tekan  meningkat  seiring dengan besar persentase penambahan abu  cangkang  sawit  hingga  6% dengan  kuat  tekan  sebesar  27,84 MPa  dan  hasil  kuat  tekan  Menurun Pada  persentase  penambahan  abu cangkang sawit pada 9% dengan kuat tekan  sebesar 20,25 MPa

## SIMPULAN
1. Kandungan  kimia  semen yang terdapat  pada  abu  cangkang sawit  yaitu  ;  Kapur  (  CaO
Alumina  (  Al 2 O 3 )  Silika  ( SiO 2 )  Besi  (  Fe 2 O 3 ) Magnesia ( MgO )
2. Hasil  pengujian  kehalusan didapat  butiran  abu cangkang sawit lebih kasar dibandingkan  dengan  butiran semen 3. Hasil  pengujian  nilai  slump beton semakin besar persentase  penambahan  abu cangkang sawit yang ditambahkan  pada  campuran beton  maka  semakin  kecil penurunan  nilai  slump  yang terjadi 4. Penambahan  abu  cangkang sawit  mengakibatkan  berat benda uji semakin meningkat
5. Perhitungan  kuat  tekan  beton yang  didapat  pada  tabel  akhir diperoleh  hasil  kuat  tekan meningkat  seiring  dengan besar  persentase  penambahan abu  cangkang  sawit  hingga 6%  dengan kuat tekan sebesar 27,84  MPa  dan  hasil  kuat tekan Menurun Pada persentase  penambahan  abu cangkang  sawit  pada  9% dengan  kuat  tekan    sebesar 20,25 MPa
6. Kenaikan  Kuat  Tekan  Pada
Beton  dengan  Penambahan Persentase  penambahan  abu cangkang  sawit  sebesar  6% diakibatkan karena abu cangkang sawit memiliki senyawa  unsur  Kimia  CaO (kapur) sehingga dapat meningkatkan  daya  Ikat  dari pada beton sedangkan penurunan  kuat  tekan  beton yang  terjadi  pada  persentase penambahan  abu  cangkang sawit  sebesar  9%  diakibat karena  Kadar  Senyawa  SiO 2 (silika) yang terdapat pada abu Cangkang  sawit  lebih  besar dari  pada  yang  terdapat  pada semen

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional, 1990. Metode  Pengujian  Kuat Tekan Beton. (SNI-03-1974- 1990). Jakarta, Indonesia Badan Standarisasi Nasional, 1993. Tata  Cara  Pembuatan Rancangan Campuran Beton  Normal. (SNI-03-2834- 1993). Jakarta, Indonesia Badan Standarisasi Nasional, 2002. Tata  Cara  Pembuatan Rencana  Campuran  Beton
Normal. (SNI-03-2834-2002). Jakarta, Indonesia Dedi, M., 2004, Skripsi  ” Pengaruh Abu Cangkang Kelapa Sawit Terhadap Kuat Tekan Beton ” . Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Riau. Diphosodo, Istimawan. 1993. Struktur Beton Bertulang berdasarkan    SK  SNI  T-15- 1991-03.  Jakarta  :Departemen Pekerjaan Umum
Mulyono,  Tri.  2005. Teknologi Beton .  Yogyakarta  :  CV  Andi
Offiset.
Nugraha,  P  dan  Antoni,  Adi  K.,
2007, Teknologi  Beton, Andi,
Yogyakarta. Rinaldo, D., 2003, Skripsi ” Pengaruh  Abu  Cangkang Kelapa  Sawit  (Palm  Oil  Fuel Ash)Terhadap  Mortar ” . Fakultas Teknik  Universitas Islam Riau, Riau.
Tjokrodimuljo,  K,  2007, Teknologi Beton, Nafitri, Yogyakarta.
Wahyudi,  L  dan  Syahril  A.  Rahim. 1997. Struktur Beton Bertulang . Jakarta : PT Gramedia
Internet Source: https://id.scribd.com/document/3565 86024/aplikasi-beton-ramah- lingkungan-pdf https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ inersiajurnal/article/download/6716/ 3334 https://ipankreview.wordpress.com/2 013/01/02/sistematika-penyusunan- skripsi secaraumum/amp/#aoh15708610825 402&referer=https%3A%2F%2Fww w.google.com&amp_tf=Dari%20%2 51%24s umum